772 NcumimltiinlV.igstes Kapitel; Die Mineralstolfe des Holzes der riünine. 



Aesculuöliolz f^nibielt am 6. Mai 19,02 Proz., am 1. September 21,73 

 Phosphorsäure; Jnglans am 31. Mai 14,89 Proz., am 27. August 12,21 

 Proz. Phosphorsäure (Staffel). Schroeder (1. c) fand bei Picea ex- 

 celsa im 



April August. Nov. Febr. 

 im Außenholz 3,19 4,18 4,73 3,74 Proz. Phosphorsäure in der Asche 

 „ Innenbolz 0,34 0,35 0,41 0,45 „ „ „ „ 



Hier scheint die Speicherung von Phosphorverbindungen im Splint im 

 Herbst ihren Ausdruck zu finden. 



Der Schwefelgebalt der Holzasche beträgt (als SO3 berechnet) in 

 der Regel nicht mehr als 3 — 4 Proz., aber oft auch weniger als 1 Proz. 

 Über 4,5 Proz. Schwefelgehait gehört schon zu den selteneren Befunden. 

 Derartige Fälle liegen u a. vor beim Holze von Prunus Mahaleb (6,94 Proz.); 

 Sapium aucuparium (5,22 Proz.), Acer platanoides (4,62 Proz.), Quercus 

 pedunculata (bis 5 Proz., aber meist weniger), Morus alba (9,82 Proz.) 

 und Pinus Strobus (10,29 Proz.) Über die Bindungsform des im frischen 

 Holze enthaltenen Schwefels ist nichts bekannt. Auslaugen ließ sich in 

 den Versuchen Schroeders mir Fichtenbolz nur eine sehr geringe Quan- 

 tität von Schwefelverbindungen. Das Splintholz scheint in der Regel 

 etwas höheren Schwefelgehalt aufzuweisen als das Kernholz; wahrschein- 

 lich ist daran der Gehalt an lebenden Zellen mit ihren Eiweißsubstanzen 

 beteiligt. 



Die Kieselsäure schwankt bei den meisten Holzarten sehr in 

 ihrer Quantität. Ganz fehlt sie wohl nie; die häufigsten Werte bewegen 

 sich zwischen 1 — 3 Proz. der Reinasche. Doch gibt es eine Reihe von 

 Holzgewächsen, deren Stammholz eine sehr kieselsäurereiche Asche liefert: 

 Cedrela brasiliensis 45,87 Proz., Gourliaea decorticans 13,95 Proz., Celtis 

 Tala 15,87 Proz., Acacia cavenia 15,90 Proz., Olea europaea 14,23 Proz., 

 Rubus Idaeus 7,23 Proz., Kernbolz der Eiche bis 11,54 Proz. (meist 

 aber weniger), Fagus silvatica bis 10,04 Proz., Larix decidua 11 Proz., 

 Picea excelsa bis 36,18 Proz. (stets SiOg reich!). Lärche und Fichte 

 zeigen nicht nur im Holze den Charakter kieselsäurereicher Pflanzen. 

 Abies pectinata ist stets ärmer an SiOg und reicher an Kalk [Councler ')]. 

 Im Holze von Pinus maritima fanden Fliche und Grändeau ^) 9,18 Proz. 

 der Asche an Kieselsäure, bei Pinus austriaca 7,14 Proz. SiOg. 



Das Splintholz pflegt bei etwas kieaelsäurereicheren Bäumen in der 

 Regel viel ärmer an Kieselsäure zu sein als das Kernholz. So bei Lärche 

 im Kernholz 10,96 Proz., im Splint 4,92 Proz. der Asche an SiOg ; bei 

 Quercus 50-jähriger Stamm: Kernholz 11,54 Proz., Splint 1,99 Proz. SiO,; 

 345-jähriger Stamm : Kern, 5,01 Proz., Splint 4,34 Proz. SiO.^ in der 

 Holzasche. Altere Stämme liefern eine kieselsäurereicbere Holzasche als 

 jüngere. Konform nimmt in den oberen Regionen des Holzkörpers der 

 Kieselsäuregebult gegenüber den unteren Stammpr.rtien ab. So bekundet 

 die Kieselsäure ihren Charakter als Membranbaustoff auch im Holze und 

 kann, wie bei den Coniferen, bierin manchmal ein vikariierendes Verhält- 

 nis zum Kalk zeigen. Bei Verkernungsprozessen im Holze ist Kiesel- 

 säure ebenfalls beteiligt. Sehr kieselsäurereich sind auch die Chryso- 

 balaneen in ihrem Holzkörper, von dem mir jedoch Ascbenanalysen nicht 

 vorliegen. 



1) G. CouNCLER, Just bot. Jahresber., 1886, Bd. I, p. 161. — 2) F. Fliche 

 u. L. Grandeau, Ann. chim. phys., 1873, p. 383. 



